H. Matthes u. F. König: Rolifaser- und OUulosebost. 243 



war nicht rein weiß, soiuleni zeigte einen Stich ins Bräunliche. 

 Die \'erbrennung ergab folgende Werte: 

 Die Cellulose enthielt 0,61% Asche. 



,^"'f';"^ CO, o/oC H„0 o^'oK 



aschenfrei ber. : . /u . zu 



0,2805 0.4778 46,46 



0,2787 0,4729 46,28 



0,2834 0.4796 46,16 



Gefunden im ^littel: 46 .'iOo^ C, 6,29'^o H. 



Behandlung von Cellulose -f Kutin aus Chinaroh faser nach König 

 mit Glyzerin- Schwefelsäure. 



Ohinarohfaser, nach König dargestellt, w urde mit Wasser- 

 stoffsuperoxydlösung und Ammoniak oxydiert, abfiltriert, ge- 

 trocknet und mit Glyzerin- Seil wefelsäure gedämpft. Dabei wurden 

 unter Anwendung von Barytfiltern folgende Verluste gefunden: 



Substanz Rückstand % Mittel 



0,3753 0,2670 71,15 j 



0,4245 0,3425 80,68 75,29% 



0,4712 0,3484 73.94 I 



Die Zahlen konnten nicht genauer erhalten werden, da feinste 

 Suspensionen selbst durch gehärtete Filter nicht fortgenoinmen werden 

 konnten. Bei Anwendung \-on C4oochtiegeln beliefen sich die Verluste 

 bis gegen 45"„- 



Ligninbestimmung in Chinarohfaser König, hergestellt im 

 Autoklaven. 



Chinarindenpulver Avurde im Autoklaven bei 137° = 3 Atmo- 

 sphären Druck gedämpft, mit Alkohol, Aetlier, in früher beschriebener 

 Weise gut ausgewasclien, im Vakiuim getrocknet und in Bechergläser 

 luneingewogen : 



r. , , Cellulose — % Cellulose -f „. t- • 



Substanz ^.^^^.^ -^^^^^.^ o^^ L,gnm 



0,2498 0,1345 55,85 44,15 



0,2642 0,1487 56,29 43,71 



Im Mittel: 55,07 «o Cellulose -f Kutin und 44,93% Lignin. 



100 g Chinarinde ergalien mit (Jlyzerin- Schwefelsäure am Kück- 

 flußkühler gekoclit 29,26 g Rohfaser. lOO g Rohfaser ergaben 54,82 g 

 Reincellulose; 29,26 g Rohfaser = 100 g (liinarinde = 16,04% Rein- 

 cellulose. 



In gleicher Weise berechnet, ergab die Au toklnven- Rohfaser 

 15,68% Reincellulose. 



16* 



